SÉANCE DU l/| MAliS IQoZj. 65cf 



ff'rme parfois et qui a échappé à l'action de l'acide azotique. Après avoir 

 été sc( lié, le silicium est Icgcremenl calciné dans un creuset de porcelaine 

 pour brûler le filtre, puis pesé. La forme des cristaux de silicium obtenus 

 par snliil)ilité dans le ploini) ra[)pelle les formes des cristaux de Deville et 

 Caron décrits par de Sénarmoiil ('). Les (ormes prépondérantes sont des 

 ociaèdres, soit libres, soit sotis forme de chapelets, et des tétraèdres. On 

 trouve aussi des léSraèdres em|jilés et des lamelles hexagonales. Les cris- 

 taux'sont 1res petits, assez soii\'cnt transparents et de couleur jaune brun. 

 » Lorsque le'plomb est refroidi lentement, on recueille un grand nombre 

 de ciistaux empilés et des lamelles très minces, transparentes et colorées 

 en j;uine brun. D'après nos expériences, le silicium ne commence à se 

 dissou ire dans le j)lomb que vers 1200"; nous avons trouvé, pour des 

 tem|)éraUues comprises entre 1200" et i joo", les chiffres suivants : 



o pour 100 



Si dissous à 1 2.5(i 0,0214 



» à i33o 0,070 



» à 1 4oo o , 1 5o 



» à 1 45o . 0,210 



.1 à 1 55o o , 780 ( - ) 



Fi g. .. 

 o,so 



070 



0,60 



OJO 



OM 



0,50 



0.20 



OJO 



O 

 f/OO' /200° /.yOO' /lOO' tSOO° ^600" 



» Nous avons réuni les chillVes ainsi obtenus clans la courbe n" 1. A une 



(') De SÉNAnMOM', Noie sur la forme cristalline tin silicium {Aiin. de Chim. et de 

 Pfiys., 3" série, l. XLVII, i856, p. 169). 



( - ) Il nous a été possible de séparer assp?; nctlement le silicium dissous dans b 



